über die Carburete des Eisens. 59 



1 . Versuch 5,7046 Proz. 



2. Versuch 5.6987 - 



durch die Zerlegung des Kupferchlorids 



1. Versuch 5,5523 - 



2. Versuch 5,6978 - 



dütch die Zerlegung des Eisenchlorids 



I.Versuch, mit sublimirtem Eisenchlorid . . 5,4232 

 2. Versuch, mit auf nassem Wege bereitetem 



Eisenchlorid 5,2867 



durch Zei'legung des Hornsilbers 



1. Versuch 5,6056 - 



2. Versuch 5,7234 - 



Die Zerlegung der Eisencarburete durch Kupferchlorid giebt daher 

 fast eben so genaue Resultate als man durch die Anwendung von Hornsilber 

 erlangen kann. Die Elementar-Analyse, bei Anwendung von chlorsaurem 

 Kali und chromsaurem Bleioxyd ist sehr zuverläfsig, erfordert aber viele 

 Vorrichtungen und eine grofse Aufmerksamkeit, weshalb ich es vorgezogen 

 habe, mich bei den Bestimmungen des Kohlegehalts der vielen Stabeisen - 

 Stahl- und Roheisenarten der Methode durch die Zerlegung des Hornsilbers 

 zu bedienen und nur in einigen Fällen Kupferchlorid als Zersetzungsmittel 

 anzuwenden. Dafs, bei aller Vorsicht, Differenzen von einigen Zehntheilen 

 Prozent des Kohlegehaltes unvermeidlich waren, kann nicht auffallen, wenn 

 man aus eigener Erfahnmg die Schwiegrigkeiten kennt, die mit der Ausfüh- 

 rung dieser Analysen verbunden sind. 



Wenn man Roheisen, also Eisencarburet mit grofsem Kohlegehalt, 

 in bedeckten Thontiegeln mit Schwefel zusammenschmelzt, so wird die 

 Kohle ausgeschieden. Dieser Erfolg gewährt zwar kein Mittel, den Koh- 

 legehalt quantitativ zu bestimmen, allein der Versuch zeigt auf elegante 

 Weise, dafs eine dreifache Verbindung von Eisen, Schwefel und Kohle nicht 

 vorhanden ist und dafs sich die Kohle in der Schmelzhitze vom Eisen durch 

 Schwefel, aber der Schwrfel vom Eisen nicht diu'ch Kohle trennen läfst. 

 Bei der Anwendung von Spiegelroheisen findet sich die Kohle, nach dem 

 Erkalten des Tiegels, auf der unteren Fläche des Schwefeleisens, als ein 



H2 



